ANDALOUSITE. 175 



tillons au-dessous de cette épaisseur offrent une teinte rose d'autant 

 plus pure qu'ils sont plus minces. Deux lames de clivage, isolément 

 roses, peuvent donner un ensemble d'un vert clair, si on les super- 

 pose parallèlement a elles-mêmes ; mais en croisant leurs axes ver- 

 ticaux à 90°, le point de croisement est d'un rouge foncé et le petit 

 appareil de polarisation qu'elles produisent joue parfaitement le rôle 

 d'une pince à tourmalines. 



Poussière blanche. Dur. = 7,5. Dens. == 3,16 à 3,2. 



Infusible au chalumeau. La poudre humectée de nitrate de co- 

 balt et fortement chauffée, prend une teinte bleue. Inattaquable 

 par les acides azotique et chlorhydrique. Se décomposant lente- 

 ment dans l'acide sulfurique chauffé a 300° et laissant un résidu de 

 silice qui retient encore un peu d'alumine. 



Les nombreuses analyses faites jusqu'ici laissent encore dans l'in- 

 certitude la question de savoir si l'on doit adopter la formule Al Si, 

 Silice 36,80 Alumine 63,20 a laquelle conduit la majorité des ré- 

 sultats connus, ou s'il faut prendre Al 8 Si 9 donnant ; Silice 39, b8 Alu- 

 mine 60,42. 



Analyses de l'andalousite : a, transparente, verte, du Brésil, par 

 Damour; 6, rougeâtre, de Niemis, paroisse de Kalvola en Finlande, 

 par Arppe; c, rougeâtre, de Brâunsdorf près Freiberg, par Pfingsten ; 

 cZ, de Lisens en Tyrol, par Erdmann; du Langtauferer Thaï en Tyrol, 

 e, partie intérieure,/, partie extérieure, par Hubert; gr, pseudo- 

 morphe du disthène, de Krumbach a la Kor-Alp en Styrie, par Hu- 

 bert. 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



9 



Silice 



37,03 



37,27 



37,57 



39,99 



39,24 



36,66 



37,63 



Alumine 



61 ,45 



61,26 



59,88 



58,60 



59,49 



60,00 



59,14 



Oxyde ferrique 



1,17 



1,86 



1,33 



0,72 



0j63 



1,33 



0,86 



Ox. mahganique 



traces 



» 



» 



0,83 



» 



» 



» 



Chaux 



» 



» 



0,61 



)> 



0,50 



0,93 



2,01 



Magnésie 



» 



» 



0,17 



» 



0,25 



» 



0,50 





99,65 



100,39 



99,56 



100,14 



1 00,1 1 



98,92 



100,14 



Densité : 



3,16 



3,14 



3,07 



3,154 



3,103 



3,327 



3,648 



L'andalousite s'altère facilement et se transforme en une substance 

 stéatiteuse ou kaolinique assez tendre et souvent pénétrée par de 

 très-nombreuses lames de mica ou de disthène ; l'altération des cris- 

 taux s'étend plus ou moins profondément vers le centre qui conserve 

 sensiblement la densité et la composition normale, comme le montre 

 l'analyse e, par M. Von Hubert. Ces pénétrations ont été désignées a 

 tort comme de l'andalousite pseudomorphosée en disthène ou en 

 mica. 



